1708 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



CHIMIE MINÉRALE. — Extraction du germanium des hiendes. 

 [Note de MM. G. Lrbain, M. Blondel et Obiedoff, présentée 

 par M. A. Haller. 



L'un de nous a montré précédemment que la présence du germanium 

 était fréquente dans les blendes. Comme cet élément n'a été signalé jus- 

 qu'ici que dans de rares minéraux : argyrodite, canfieldite, frankéite, 

 euxénile, samarskite, niobile, tantalite et gadolinite, et que, sauf dans 

 les trois premiers, sa présence parait être accidentelle, il était intéressant 

 d'édifier un mode de traitement des blendes en vue de l'extraction du 

 germanium. 



Les minerais riches en argyrodite qui furent traités par Winckler en i88(i 

 (J.prakt. Chem. t. XXXVII, 1887) ne renfermaient que o,36 pour lood'ar- 

 gyrodite, ce qui correspond à une teneur en germanium de l'ordre de ;„j|„„ . 

 (Quelque faible que soit cette proportion, il serait actuellement impossible 

 de refaire un traitement semblable faute de matière. Par contre, on peut se 

 procurer aisément des blendes germanifères et obtenir autant de germanium 

 qu'on le veut, à la condition de traiter de grandes quantités de minéraux 

 aussi connus. (Sur 64 échantillons de blendes de toutes provenances qui 

 ont été examinées, 38 renfermaient suffisamment de germanium pour que 

 l'on en puisse observer les raies principales par l'analyse spectrographique 

 directe.) Une blende assez riche en germanium, telle que la blende du 

 Mexique dont nous avons traité Sjo^^, en renferme une proportion de l'ordre 

 du cent-millième. Nous en avons pu extraire en effet environ 5^ de ger- 

 manium pur. Ce résultat montre que c'est aux blendes qu'il faudra s'adres- 

 ser désormais pour préparer des quantités suffisantes de germanium pour 

 pouvoir en faire une étude chimique étendue. 



Nous nous bornerons à décrire ici, parmi les méthodes que nous avons 

 expérimentées, celles qui nous semblent les meilleures, tant au point de 

 vue des rendements qu'au point de vue économique qui ne peut être négligé 

 dès que les traitements tiennent moins des techniques du laboratoire que 

 de celles de l'usine. 



La blende pulvérisée est attaquée par son poids d'acide sulfurique concentré. 



L'attaque, vive au début, doit être poursuivie avec le concours de la chaleur. 11 se 

 dégage principalement de l'acide sulfureux. On cesse de chaulTer qu«»d Texcès d'acide 

 sulfurique a été éliminé. 



